Neunundfünfzi^stes Kapitel: Die Mineialstoffe des Holzes der Bäume. 771 



tionen aus phosphorsaurem Kalk führen, so daß der Gehalt, der Rein- 

 asche dieses Holzes an Phosphorsäure bis 29,61 Proz., an Kalk bis 

 31,35 Proz. hinaufgeht. Thoms nimmt an, daß diese Ablagerungen aus 

 löslichem Kalkphosphat, welches dem Boden entstammt, gebildet werden, 

 doch ist die Entstehung dieser Phosphatablagerungen bisher kaum ge- 

 nügend sicher erklärt worden. Weitere hohe Phosphorsäurewerte wurden 

 angegeben für die Asche des Holzes der Eiche (bis 22 Proz.), Acer 

 platanoides (20,5 Proz.), Machaerium fertile (20,66 Proz.), Sapium aucu- 

 parium (19,47 Proz.), Rubus Idaeus (23,61 Proz.), Populus alba (15,2 

 Proz.), Eosa canina (16,10 Proz.) und andere Fllle. 



Aus Fichtenholz ist nach Schroeders Befunden weitaus der größte 

 Teil der Phosphorsäure mit Wasser nicht extrahierbar. Nicht ausge- 

 laugtes Holz enthielt in der Asche 1,30 Proz., au.sgelaugtes Holz 1,09 

 Proz. Phosphorsäure und die Asche des Extraktrückstandes wies nur 

 1,41 Proz. Phosphorsäuregehalt auf. In diesem wie in anderen Fällen 

 bleibt noch sicherzustellen, in welchen Formen die Phosphorsäure haupt- 

 sächlich zugegen ist. 



Das Splintholz zeigt meist ausgesprochenen Reichtum an Phosphor- 

 säure gegenüber dem Kernholze: 



Larix Betula Fagus220tt..n. Quercus50ann. id.345ann. 



Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 



Kernholz 3,71 16,59 4,54 5,88 



Splint 12^5 11,04 13,21 14,28 9,27 



Ob der Fall von Betula eine Beteiligung von Phosphaten im Verkernungs- 

 prozesse betrifft, ist nicht bekannt. Bei Tectona würde wohl noch ein 

 bedeutenderes Überwiegen des Kernholzphosphorsäuregehaltes gegenüber 

 dem Phosphorsäuregehalt des Splintes sich herausstellen. Welche Phos- 

 phate und gepaarte Phosphorsäuren im Splinte besonders vorkonamen, 

 ist nach nicht näher festgestellt. 



Bei der Untersuchung verschiedener Regionen des Holzkörpers 

 eines Baumes ergab sich ausgesprochener Mehrgehalt an Phosphorsäure 

 in den splintreichen oberen Partien des Holzkörpers: 



Stamm Gipfel Astholz 



Weißtanne 5,05 Proz. 7,22 Proz. 11,10 Proz. PjOg 



Fichte 2,49 „ 4,65 „ 1,98 „ 



Pinus silvestris, Wurzelstück : 7,55 Proz. ; Stamm in Brusthöhe 5,99 

 Proz.; Stammmitte 6,17 Proz.; Gipfel 8,34 Proz.; Astholz 11,60 Proz. 

 P2O5 in der Reinasche. 



Korrespondierend damit wird bei der Gesamtholzanalyse verschieden 

 alter Bäume bei jtfegerem Stammholze öiehr Phosphorsäure in der Asche 

 gefunden. 



Zu verschiedenen Jahreszeiten angestellte Holzanalysen ergaben 

 in der Regel ein Ansteigen des Phosphorsäuregehaltes zur Zeit der leb- 

 haftesten Vegetation und Wachstumstätigkeit. So fand Schroeder (1. c.) 

 bei Acer platanoides am 5. April 20,5 Proz. PgO^ im Holze, am 18. Mai 

 14,7 Proz. DiTTMANN konstatierte in Buchenstämmen ein deutliches 

 Maximum des Phosphorsäuregehaltes der Holzasche Ende Mai, ein 

 zweites aber im Winter (Januar), welches au^ die Speicherung von Re- 

 servestoffen zu beziehen wäre. Für Eichenholz ergaben sich die maxi- 

 malen Werte im Juni und Juli. 



30. 1. 31. in. 29. IV. 29. V. 28. VI. 27. VII. 26. VIII. 24. IX. 24. X. 22. XI. 21. XII. 

 In Proienten 



Fague 16,31 14,43 10,96 16,50 13,81 . 13,28 . 13,45 



Quercu» 14,46 17,26 16,75 20,29 21.29 22,07 18,97 17,70 16,13 12,68 16,69 



49* 



